NOTE DE M. DÀUBRÉE. 
393 
les acides. C’est un phénomène de véritable départ, qui n’est pas 
sans analogie avec l’isolement du feldspath ou du quartz au sein 
des pâtes porphyriques. Quant à la nature de la substance dissé¬ 
minée ainsi au milieu du fer, on l’a considérée comme étant, soit 
le phosphure de fer et de nickel, soit un alliage de nickel et de fer 
où le premier métal prédomine. 
Jusqu’à présent on n’a pas pu imiter cette structure remar¬ 
quable, dont les aciers damassés ne donnent qu’une idée impar¬ 
faite et qu’il importe de ne pas confondre avec le moiré ou le 
velouté que prend, par l’action d’un acide, une substance homo¬ 
gène et confusément cristalline, par suite du miroitement de petits 
cristaux orientés semblablement et formant des groupes distincts. 
Pour chercher à la reproduire, j’ai d’abord fondu le fer météo¬ 
rique de Caille (Var) dans une brasque d’alumine, en évitant le 
contact du charbon, qui s’y serait combiné. La masse, après fusion, 
présentait à sa surface et dans sa cassure une cristallisation bien 
prononcée, mais elle n’offrait plus les lignes brillantes qui s’y des¬ 
sinaient si nettement à l’état naturel. Peut-être le résultat eût-il 
été plus satisfaisant, si le refroidissement avait pu se faire avec 
beaucoup de lenteur. D’ailleurs les fers météoriques eux-mêmes 
ne présentent pas toujours la régularité géométrique que nous 
venons d’indiquer. Il en est où le phosphure s’est isolé sous des 
formes arrondies et assez irrégulières. 
Une autre série d’expériences a eu pour but d’associer le fer 
doux à chacune des principales substances qui l’accompagnent 
dans les fers météoriques, particulièrement au nickel, au silicium, 
au soufre et au phosphore. En associant au fer doux du nickel, 
du protosulfure de fer et du silicium, on a obtenu des masses 
d’une structure dendritique ou extrêmement cristalline, mais 
n’offrant pas de véritable départ, comparable à celui des fers 
météoriques. 
Il en est autrement si l’on fond du fer doux avec addition de 
phosphure de fer, dans une proportion qui a été portée de 2 à 5 
ou 10 pour 100. On voit alors, sur la surface polie qui a subi 
l’action de l’acide, s’isoler une substance plus brillante et plus 
résistante, qui rappelle tout à fait celle des fers météoriques, 
sauf moins de régularité dans le dessin. Un résultat encore meil¬ 
leur a été obtenu en introduisant du nickel, en même temps que 
du phosphure de fer, et surtout en opérant sur une masse de 
2 kilogrammes; au milieu de dessins dendritiques d’une régularité 
très-remarquable, et qui, d’après l’examen qu’en a fait M. Des 
Cloizeaux, paraissent disposés suivant les formes du dodécaèdre 
